事務連絡

令和３年４月７日
購 入 者 各 位

（一社）地域環境資源センター

農業集落排水施設のコンクリート防食の手引きの正誤表の送付について平素より当センターの運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の書籍について、新たな修正箇所が見つかりましたので、正誤表の５頁を追加しました。
ご迷惑をお掛けし大変申し訳ありませんが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

農業集落排水施設のコンクリート防食の手引き

農業集落排水施設のコンクリート防食の手引き 正誤表

令和３年４月一般社団法人 地域環境資源センター-0-農業集落排水施設のコンクリート防食の手引き
下記の通り、追加がありましたので訂正いたします。
正誤箇所
手引き

誤表 2-7-4

P.48

第２章
コンクリート防食の設計

種別項 目

2.7.3 防食被覆工法の品
質規格

耐 硫 酸 性基
本的な性能

硫黄侵入深さ

遮断性

透水性
標準状態
初期接着性

正表 2-7-4塗布型ライニング工法の品質規格
1種

2種

3種

10 ％ の 硫 酸 水 溶 液に 45 日間浸漬しても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと
10 ％ の 硫 酸 水 溶 液に 120 日間浸漬した
時の硫黄侵入深さが被覆層の設計厚――さに対し 10％以下であること，かつ，200μm 以下である
こと
透水量が 0.25ｇ以 透水量が 0.20ｇ以 透水量が 0.15ｇ以下下下pH3 の硫酸水溶液に30 日間浸漬しても標準状態

冷熱繰返し
後の接着性標準状態

工 塗法 布に 型
必 ラ
要 イな ニ性 ン
能 グ

吸水状態

吸水状態

外観性

耐アルカリ性別項 目

pH1 の硫酸水溶液に30 日間浸漬しても耐 硫 酸 性

基本的な性
能

硫黄侵入深さ

遮断性

透水性
初期接着性注 2）

標準状態

2.0N/mm2 以上
2.0N/mm2 以上
ふくれ，はがれがないこと

温水浸漬後の接着性

標準状態

2.0N/mm2 以上
ふくれ，はがれがないこと

冷熱繰返し
後の接着性

標準状態

吸水状態
温水浸漬後の接着性種

被覆にしわ，むら，はがれ，割れのないこと
水酸化カルシウムの飽和溶液に 30 日間浸漬しても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと

注）硫黄侵入深さにおける被覆厚さは，種別毎に防食被覆材料製造業者が設定する設計厚さとする。

工 塗法 布に 型
必 ラ
要 イ
な ニ性 ン
能 グ

塗布型ライニング工法の品質規格
1種

2種

10 ％ の 硫 酸 水 溶 液に 45 日間浸漬しても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと
10 ％ の 硫 酸 水 溶 液に 120 日間浸漬した
時の硫黄侵入深さが被覆層の設計厚――
さ注 1）に対し 10％以下であること，かつ，200μm 以下であること
透水量が 0.25ｇ以 透水量が 0.20ｇ以 透水量が 0.15ｇ以下下下pH3 の硫酸水溶液に30 日間浸漬してもpH1 の硫酸水溶液に30 日間浸漬しても2.0N/mm2 以上

吸水状態
吸水状態

吸水状態

外観性

耐アルカリ性

2.0N/mm2 以上
ふくれ，はがれがないこと
2.0N/mm2 以上
ふくれ，はがれがないこと被覆にしわ，むら，はがれ，割れのないこと
水酸化カルシウムの飽和溶液に 30 日間浸漬しても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと

注1） 硫黄侵入深さにおける被覆厚さは，種別毎に防食被覆材料製造業者が設定する設計厚さとする。
注2） 初期接着性試験の試験材齢は，標準状態・吸水状態とも14日及び28日とする。

-1-

3種

農業集落排水施設のコンクリート防食の手引き
正誤箇所

誤正付属資料 P.1（２） 試験

付属資料１．
防食被覆層の品質試験方法

試験は，JIS A 7502-2:2020 の 5.2 試験による。
試験体は，防食被覆材料製造業者の定める方法で，試験機関が作製する。ただし，試験機関の監督の下で，防食被覆材料製造業者が作製してもよい。

塗布型ライニング工法の防食被覆層の品質試験方法（２） 試験
試験は，JIS A 7502-2:2020 の 5.2 試験による。
試験体は，防食被覆材料製造業者の定める方法で，試験機関が作製する。ただし，試験機関の監督の下で，防食被覆材料製造業者が作製してもよい。
なお，JIS A 7502-2:2020 の 5.2 試験に定めない，初期接着性試験，温水浸漬後の接着性試験，冷熱繰返し後の接着性試験は，以下による。

１） 初期接着性試験① 試験体の作製（２） 試験

試験体の作製は，以下による。
a)

試験基板は，製造業者の定める施工方法によって，JIS A 5371の附属書B(舗装・境界ブロック類)に規定する推奨仕様Ｂ-1（平板）の呼び寸法300の普通平板とする。
試験基板の塗付け面と数量は，標準状態及び吸水状態ともに，片面2枚（各材齢に対し各1枚）とする。
b)

標準状態の試験に用いる試験体は，表面処理を行った後の試験基板の表面含水率が8％以下になるまで乾燥させた後，JIS A 7502-2:2020 附属書Ｇ Ｇ3.2により作製する。
吸水状態の試験に用いる試験体は，素地調整材を塗付ける前に，試験板を 23±2℃の清水中に 24 時間浸漬した後，清潔な布で表面水分を拭き取り，直ちに素地調整材を塗付ける。なお，素地調整の前にプライマーを塗布する工法の場合は，同様な方法でプライマーと素地調整材を塗布する。

c) 素地調整材の塗付け後，直ちに試験体の1/2を水中に浸漬し養生する。
d)

24時間後，防食被覆材をJIS A 7502-2:2020 附属書Ｇ Ｇ3.2に従って塗付ける。防食被覆材の塗付け時以外は，試験体の1/2を水中に浸漬した状態で試験材齢まで養生する。
防食被覆層試験体▽30mm

水面▽30mm② 試験方法
接着試験は，JIS A6909:2014 7.11.2（試験の手順）に準じて行う。
ただし，試験装置は，建研式接着力試験機を用いて行う。試験材齢は 14 日及び 28 日とし，試験箇所数は試験片１枚当たり７箇所で試験する。試験結果の接着力の値には試験材齢を付ける。

-2-

農業集落排水施設のコンクリート防食の手引き
正誤箇所

誤正

付属資料 P.1

２） 温水浸漬後の接着性試験① 試験体の作製

付属資料１．
防食被覆層の品質試験方法

試験体の作製は，以下による。
a) 試験基板は，製造業者の定める施工方法によって，JIS A 5371の附属書B(舗装・境界ブロック類)に規定する推奨仕様Ｂ-1（平板）の呼び寸法300の普通平板とする。

塗布型ライニング工法の防食被覆層の品質試験方法

試験基板の塗付け面と数量は，標準状態及び吸水状態ともに，片面1枚とする。
b)

標準状態の試験に用いる試験体は，表面処理を行った後の試験基板の表面含水率が8％以下になるまで乾燥させた後，JIS A 7502-2:2020 附属書Ｇ Ｇ3.2により作製する。

（２） 試験c)

吸水状態の試験は，素地調整材を塗付ける前に，試験基板を23±2℃の清水中に24時間浸漬した後，清潔な布で表面水分を拭き取り，直ちに素地調整材を塗付ける。
なお，素地調整の前にプライマーを塗布する工法の場合は，同様な方法でプライマーと素地調整材を塗布する。

d)

素地調整材の塗付け後，直ちに試験体の1/2を水中に浸漬し養生する。

e)

24時間後，防食被覆材をJIS A 7502-2:2020 附属書Ｇ Ｇ3.2に従って塗付ける。防食被覆材の塗付け時以外は，試験体の1/2を水中に浸漬した状態で試験材齢まで養生する。
防食被覆層▽試験体30mm

水面▽30mm② 試験方法
防食被覆材の塗付け終了後，14 日の材齢で，試験体を水中（23±2℃）に 24 時間浸漬した後取り出し，ただちに 60℃の温水に 24 時間浸漬する。この操作を 10 回繰返す。
繰返し操作の途中で試験を中断する場合は，水中浸漬状態を継続する。
試験期間は 2 ヶ月以内とする。
接着性試験は，JIS A 6909：2014 7.11.2 項に準じて行う。ただし，試験装置は，建研式接着力試験機を用いて行う。試験箇所数は試験片１枚当たり７箇所で試験する。

-3-

農業集落排水施設のコンクリート防食の手引き
正誤箇所

誤

正

付属資料 P.1

３） 冷熱繰返し後の接着性試験① 試験体の作製

付属資料１．
防食被覆層の品質試験方法

試験体の作製は，以下による。
試験基板の作製は，JIS A 7502-2:2020 附属書Ｇ Ｇ3.2 ａ）による。

a)

試験基板の塗付け面と数量は，標準状態及び吸水状態ともに，片面7枚とする。

塗布型ライニング工法の防食被覆層の品質試験方法

b)

標準状態の試験に用いる試験体は，表面処理を行った後の試験基板の表面含水率が8％以下になるまで乾燥させた後，JIS A 7502-2:2020 附属書Ｇ Ｇ3.2により作製する。

c)（２） 試験

吸水状態の試験に用いる試験体は，素地調整材を塗付ける前に，試験基板を23±2℃の清水中に24時間浸漬した後，清潔な布で表面水分を拭き取り，直ちに素地調整材を塗付ける。
なお，素地調整の前にプライマーを塗布する工法の場合は，同様な方法でプライマーと素地調整材を塗布する。
d)

素地調整材の塗付け後，直ちに試験体の1/2を水中に浸漬し養生する。

24時間後，防食被覆材をJIS A 7502-2:2020 附属書Ｇ Ｇ3.2に従って塗付ける。防食被覆材の塗付け時以外は，試験体の1/2を水中に浸漬した状態で試験材齢まで養生する。
防食被覆層

▽

試験体10mm

水面▽10mm② 試験方法
防食被覆材の塗付け終了後，14 日の材齢で，JIS A 6909：2014 7.11.1 項に準じて試験を行う。試験体を水中（23±2℃）に 18 時間浸漬した後取り出し，ただちに－20±2℃の恒温槽内で 3 時間冷却した後，50±3℃の恒温槽内で 3 時間加熱する。この操作を 10 回繰り返す。
繰り返し操作の途中で試験を中断する場合には，加温 3 時間終了後とし，一般養生室で静置し，試験期間は 4 週間を越えてはならない。
接着性試験は，JIS A 6916：2014 7.10.2 項に準じて行う。ただし，試験箇所数は試験片１枚当たり 1 箇所で試験する。

-4-

農業集落排水施設のコンクリート防食の手引き
正誤箇所

誤正

付属資料 P.93
塗布型ライニング工法の現場確認検査基準

塗布型ライニング工法の現場確認検査基準

付属資料８．
特記仕様書の記載例（補修工事）
４章

検査項目
外観検査

（４） 防食被覆工の検査
２）確認検査の実施時期

モルタルとの接着強さ
防食被覆層の施工
厚判 定 基 準表面に防食性能を損なう欠陥や塗りむらがなく平滑に仕上がっていること
ピンホールがないこと
検査対象：３種
検査範囲：原則として防食被覆層全面樹脂硬化不良がないこと
平均値が 2.0N/mm2,かつ最小値 1.5N/mm2 以上であること
試験の平均値が,当局で承諾した防食被覆厚以上であること

検査の方法
目視による

検査項目
外観

ピンホール試験
又は目視
指触,打音によるモルタルとの接着強さ
防食被覆層の施工
厚判 定 基 準表面に防食性能を損なう欠陥や塗りむらがなく平滑に仕上がっていること
ピンホールがないこと
検査対象：３種
検査範囲：原則として防食被覆層全面樹脂硬化不良がないこと
平均値が 1.5N/mm2,かつ最小値 1.2N/mm2 以上であること
試験の平均値が,当局で承諾した防食被覆厚以上であること

検査の方法
目視による
ピンホール試験
又は目視
指触,打音による

注 1) 防食被覆層の外観検査は,良好な防食性能の確保を目的として行うものであり,多少の色注 1) 防食被覆層の外観検査は,良好な防食性能の確保を目的として行うものであり,多少の色相差,軽微な樹脂ダレなどは,美粧性を損なうものであっても,防食性能上欠陥とならない

相差,軽微な樹脂ダレなどは,美粧性を損なうものであっても,防食性能上欠陥とならない

ものについては判定対象としない。ただし,極端な色むら,塗りむらは判定の対象とする。

ものについては判定対象としない。ただし,極端な色むら,塗りむらは判定の対象とする。

注 2) 防食性能を損なう防食被覆層の欠陥には,ピンホール,硬化不良などがあり,被覆層の浮き,注 2) 防食性能を損なう防食被覆層の欠陥には,ピンホール,硬化不良などがあり,被覆層の浮き,ふくれ（ブリスター）などの接着不良部分も防食被覆層の耐久性を損なうものとして判定対ふくれ（ブリスター）などの接着不良部分も防食被覆層の耐久性を損なうものとして判定対

象とする。

象とする。

注 3) ピンホール試験は,３種について行う。また,試験可能なものについては,原則として防食

注 3) ピンホール試験は,３種について行う。また,試験可能なものについては,原則として防食被覆層全面について行うものとする。

被覆層全面について行うものとする。
注 4) ピンホール試験はコンクリートの通電状況や防食被覆層により機器による試験が実施で

注 4) ピンホール試験はコンクリートの通電状況や防食被覆層により機器による試験が実施できない場合,監督員はこれを確認し目視検査等を実施する。

きない場合,監督員はこれを確認し目視検査等を実施する。

-5-